(553 
» Si l’on attaque une surface polie d’un de ces alliages, soit par l’acide 
azotique dilué et froid, soit par l'acide sulfurique aux - sous l'influence 
d’un courant électrique faible (2 volts et $ d’ampère), et qu’on examine 
au microscope cette surface ainsi dérochée, on obtient des images qui 
varient suivant la nature de l’alliage, mais qui sont toujours invariablement 
les mêmes pour un alliage déterminé. Ces images sont ensuite fixées par 
la Photographie. Elles se composent de sillons de forme plus ou moins 
tourmentée, séparés par des parties saillantes que l’acide a épargnées. 
» A wen pas douter, au moment de la solidification, le métal éprouve 
une liquation et se sépare en plusieurs alliages simples, de composition 
définie, qui sont inégalement attaquables par l’acide. D’ailleurs ces phéno- 
mènes de liquation ont déjà été signalés et étudiés par M. Riche, en 1873 ('). 
» L'examen micrographique des surfaces dérochées permet de classer 
immédiatement les alliages usuels en un petit nombre de catégories. 
» Ainsi, pour les bronzes et les laitons, on distingue : les bronzes à 
base d’étain; les bronzes phosphoreux; les laitons contenant moins de 
37 pour 100 de zinc; le métal dé Müntz et les alliages ‘analogues conte- 
nant plus de 37 pour troo de zinc: le bronze d'aluminium: les laitons 
d'aluminium; le métal Delta; le bronze Roma, etc. 
» Dans les alliages blancs, à base d'étain, d’antimoine et de cuivre, 
appelés antifriction, on reconnaît facilement la présence du plomb, et l’on 
peut même, avec un peu d'habitude, en déterminer, à peu de chose près, 
la proportion. 
» En examinant les lingots de cuivre rouge provenant d’une même 
fusion de minerai, mais de coulées différentes, on reconnaît ceux dont 
l'affinage est parfait; on peut aussi classer les autres suivant le degré plus 
9u moins avancé d’affinage qu’ils ont subi. 
, On sait que les qualités mécaniques des laitons et des bronzes sont 
S Ope modifiées par l’addition de faibles quantités d'aluminium ou 
m PAPA. L'examen micrographique des surfaces dérochées permet 
G Er ERS, A la présence de ces deux corps simples. 
be oa is : ons a STS constamment la tomna de veines de mar- 
E onoi ea orsque le laiton contient de l aluminium, même 
Re te ement minime, que sa présence serait difficilement dé- 
procédés de la Chimie analytique. 
» Il en est de même du phosphore qui produit, dans les bronzes d'é- 
i or 
(') Annales de Chimie et de Physique, t. XXX; 1873. 
C. R., 1892, 2° Semestre. (T. CXV, N° 4.) s: 
